( 333 ) 



traire, très rapidement avec leur teneur en carbone, comme le montre le 

 Tableau suivant : 



Teneur en carbone o , o5 0,2 0,8 1,2 



^-Xio'^... i5 17 22 29 



dt ' 



n Ce résultat est encore parfaitement conforme aux notions que nous 

 possédons sur la constitution des aciers. Au-dessus de la transformation 

 moléculaire, le carbure de fer et le fer constituent ensemble une véritable 

 solution solide; dans les cas semblables, comme je l'ai montré anté- 

 rieurement ('), la dilatation n'a aucune relation nécessaire avec celles des 

 constituants; elle peut leur être très supérieure. 



» Période de transformation. — Il m'a été impossible de réaliser les trans- 

 formations moléculaires dans des conditions rigoureusement réversibles; 

 sur ce point, mes expériences ne sont pas plus satisfaisantes que celles du 

 professeur Svedelius. Je n'en donne les résultats qu'à titre provisoire, me 

 réservant de revenir ultérieurement sur cette question. 



Teneur en carbone o,o5 0,20 o,5 0,8 1,21 



Température moyenne de la Irans- 



formation 840° 76S" 728" 780" 725° 



Grandeur de la contraction o™"',26 o"'",23 o'""',2i o"",o8 o""",io 



» La contraction est exprimée en fractions de millimètre et rapportée 

 à une longueur de 100™™. 



» Ces contractions sont très irrégulières, d'une expérience à l'autre, et 

 souvent suivies de dilatations qui les compensent partiellement. Un grffid 

 nombre de ces anomalies s'expliqueraient en admettant que ce change- 

 ment est la résultante de deux phénomènes qui peuvent être plus ou 

 moins en retard l'un sur l'autre : la transformation moléculaire du fer, qui 

 est accompagnée d'une contraclion de 0,26, et la dissolution du carbure de 

 fer dans ce métal transformé, qui serait accompagnée d'une dilatation 

 dont la grandeur serait aussi de 0,26, pour une teneur en carbone voisine 

 de 0,9. » 



(') Comptes rendus, 12 juin 1899. 



C. R., 1899, 3' Semestre il. CXXIX, N' 6.) 41 



